Einige physikalische Eigenschaften des gegossenen Quarzes. 383 



oben erwähnten Unempfindlichkeit gegen rasche Temperaturwechsel.) 

 Dieses Verhalten des Ausdehnungskoeffizienten Hesse erwarten, dass 

 ^uch andere Eigenschaften keine grosse Abhängigkeit von der Tem- 

 peratur aufweisen. 



Zweck der vorliegenden Arbeit ist, einige physikalische Eigen- 

 schaften, nämlich 



1. die Dichte, 



2. die magnetische Drehung der Polarisationsebene, 



3. die spezifische Wärme 



•dieses amorphen Quarzes genauer zu untersuchen. Es soll gezeigt 

 werden, inwiefern der amorphe Quarz vermöge dieser Eigenschaften 

 sich zu Messzwecken eignet. 



Ferner sollen die genannten Eigenschaften des gegossenen Quarzes 

 verglichen werden mit denen des Bergkristalls. Es liegt hier einer 

 der nicht sehr häufigen Fälle vor, wo die Eigenschaften einer und 

 ■derselben chemischen Verbindung in verschiedenen Modifikationen, 

 kristallinen und amorphen, leicht untersucht werden können. Eine 

 Vergleichung dürfte also für die Theorie der Kristallstruktur von 

 ^Nutzen sein. 



I. Dichte. 



Material. Das zu dieser Untersuchung verwendete Quarzstück 

 hat Zylinderform, ist ca. 25 mm lang und 15 mm dick; seine Ober- 

 fläche ist vollständig glatt. Es zeigt im Innern nur einige ganz kleine 

 Luftblasen, deren Volumen ich insgesamt auf höchstens '/lo mm^ oder 

 also auf 0,03Voo des Gesamtvolumens schätze. 



Versuchsanordnung. Die Messung wurde nach der Auftriebs- 

 methode ausgeführt. 



Der Quarzzylinder wurde an einem möglichst dünnen Kokonfaden 

 in destilliertem Wasser aufgehängt, dann dieses gekocht, bis das 

 Kochen nur mehr stossweise geschah, hernach das ganze Gefäss im 

 Uezipienten einer Wasserstrahlpumpe bei abnehmendem Druck auf 

 Zimmertemperatur abgekühlt. 



Die sämtlichen Wägungen wurden ausgeführt mit einer kleinen 

 Wage von Hermann, Mechan. Werkstätte, Zürich, die per 1 mg bei den 

 in Betracht kommenden Belastungen einen Ausschlag von ca. 4 Sk. T. 

 zeigt. Da die Sk. T. ca. 1 mm messen, können also Gewichtsdifferenzen 

 von 0,02 mg noch leicht abgeschätzt werden. 



Der verwendete Gewichtssatz stammt aus der Fabrik von Hughers- 

 Tioff, Leipzig. Die grösseren Stücke bis abwärts zu 1 g sind aus Berg- 

 kristall geschliffen; die Stücke 0,5 g bis 0,005 g bestehen aus Pt, die 

 2 und 1 mg Stücke aus AI. Die Fehler sind in einer Aichtabelle der 



